— 96. — 
Zinkchlorid mit Zusatz von carbolsäurehaltigem Theeröl und 
carbolsäurehaltiges Theeröl allein benutzt. 
Injieirt wird in allen Fällen bereits bearbeitetes, todtes 
Holz. Mit carbolsäurehaltigem Theeröl allein kann nur ganz 
trockenes Holz imprägnirt werden. Zu frisches Holz gilt auch 
für die Zinkchlorid-Imprägnirung als weniger günstig. 
Für die Imprägnirung mit Zinkchlorid, so auch Zinkchlorid- 
Theeröl, wurden die Hölzer früher ganz allgemein durch Dämpfen 
vorbereitet. Gegen das Vortheilhafte eines solchen Dämpfens 
kamen dann aber Bedenken auf. Namentlich in England ist 
dasselbe so gut wie aufgegeben worden *). Auch Drude?) kam, 
bei speciell auf diese Frage gerichteten Untersuchungen, zu 
dem Ergebniss, dass das Dämpfen vor der Imprägnirung nicht 
anzurathen sei. 
Das Verfahren, wie es in den grossen deutschen Im- 
prägnirungs - Anstalten bei Anwendung des Dämpfens geübt 
wird, gebe ich hier nach einer Mittheilung wieder, die ich der 
Gefälligkeit der Firma Jul. Rütgers in Berlin verdanke. 
Die Imprägnirung mit Zinkchlorid, beziehungsweise mit 
Zinkchlorid nach Zusatz von carbolsäurehaltigem Theeröl zer- 
fällt danach in drei Operationen: zunächst das Dämpfen, dann 
die Herstellung der Luftverdünnung, endlich das Einlassen der 
Lösung und die Anwendung der Druckpumpe. 
Die Hölzer werden in eiserne Wagen geladen und in den 
Imprägnirungscylinder geschoben, worauf man diesen luftdicht 
verschliesst. Hierauf setzt man die Hölzer der Einwirkung von 
Wasserdämpfen aus, um dadurch, wie es heisst, das Holz für 
die möglichst grosse Aufnahme von Imprägnirungsflüssigkeit 
vorzubereiten. Je nach der Jahreszeit und dem Zustande der 
Schwellen muss das Dämpfen längere oder kürzere Zeit dauern. 
Bezweckt wird, laut Angaben, durch das Dämpfen eine mög- 
lichste Erweichung der trockenen Oberfläche der Querschnitte 
und..die Entfernung des ausgetretenen. Pflanzenschleims, der oft 
in Verbindung mit Sand und Staub eine für Flüssigkeiten un- 
durchdringliche Masse bildet. Zur Erreichung dieses Zweckes 
sei es erforderlich, dass der in dem Dampfkessel auf 3 bis 4 
1) Vergl. Heinzerling, 1. c. p. 104. 
2) Studien über die Conservirungsmethoden des Holzes, in: 
„Der EN herausgegeben von E. Hartig, Jahrg. 1889, 
Sp: 29 ff. 
er 
u, ) 
a 
ET EBENNÄET PEN Sen a Fr 
